TCVN8048-15:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-15:2009 (ISO 4859:1982) về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 15: Xác định độ giãn nở theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-15 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 15: XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN NỞ THEO PHƯƠNG XUYÊN TÂM VÀ PHƯƠNG TIẾP TUYẾN Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 15: Determination of radial and tangential s w elling 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định phương pháp xác định độ gi ã n n ở tuyến t í nh của gỗ theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung cho các phép thử cơ lý. TCVN 8048-1 : 2009 (ISO 3130 : 1975) Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ ẩm cho các phép thử cơ lý. 3. Nguyên tắc Xác định các k í ch thước tuyến t í nh của mẫu thử sau khi làm khô, theo các hướng xuyên tâm và tiếp tuyến, tại độ ẩm cân bằng với độ ẩm môi trường tự nhiên và tại độ ẩm bằng hoặc lớn hơn độ ẩm tại điểm b ã o hòa thớ g ỗ . 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Dụng cụ đo , có khả năng đ o các kích thước chính xác đến 0,01 mm, được lắp với các đầu dẹt song song, mỗi đầu có đường kí nh từ 5 mm đến 8 mm, và tác động một lực kẹp mà không gây ra các biến dạng lớn hơn độ chính xác của dụng cụ đo. 4.2. Tủ s ấy, để sấy mẫu tại nhiệt độ b ằ ng (103 ± 2) 0 C. 4.3. Bình chứa, dùng để chứa nước cất. 4.4. Bình kín, dùng để chứa chất hút ẩm. 4.5. Cân, ch í nh xác đến 0,01 g, nếu áp dụng phương pháp cân liên tiếp theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). 5. Chuẩn bị mẫu thử 5.1. Tạo mẫu thử hình lăng trụ chữ nhật, kích thước đáy bằng 20 mm x 20 mm, chiều dài dọc thớ bằng từ 10 mm đến 30 mm. Góc nghiêng của các vòng năm với hai mặt đối diện của mẫu th ử không lớn hơn 10 0 . 5.2. Việc chuẩn b ị mẫu thử, xác định độ ẩm và số lượng các mẫu thử thực hiện theo TCVN 8044 (ISO 3129). 6. Cách tiến hành 1) 6.1. Sấy mẫu thử trong tủ sấy (4.2) ở nhiệt độ (103 ± 2) 0 C đến kích thước không đổi, sao cho không xuất hiện hiện tượng xo ắ n hoặc thay đổi k í ch thước sau m ỗ i lần kiểm tra. Sau 6 h kể từ lúc bắt đầu sấy, tiến hành kiểm tra 2 h một lần sự thay đổi kích thước trên hai hoặc ba mẫu thử bằng các phép đo lặp lại ở các hướng tương ứng. Ngừng sấy mẫu khi chênh lệch kết quả giữa hai phép đo liên tiếp không vượt quá 0,02 mm. Có thể dừng quá trình sấy mẫu nếu sử dụng qui trình cân liên tiếp theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). 6.2. Làm nguội mẫu đến nhiệt độ phòng trong bình k í n khí có chứa chất hút ẩm (4.4). 6.3. Đo kích thước mặt cắt ngang của từng mẫu th ử , chính xác đến 0,01 mm ở điểm giữa bề mặt xuyên tâm và tiếp tuyến của mẫu (kích thước l r min được đo theo hướng xuyên tâm và l tmin theo hướng tiếp tuyến). 6.4. Điều hòa mẫu thử đến độ ẩm cân b ằ ng với độ ẩ m môi trường tự nhiên (độ ẩ m tương đối bằng (65 ± 5) %; nhiệt độ bằng (20 ± 2) 0 C) sao cho không c ó biến dạng về kích thước và hình dạng sau mỗi lần kiểm tra. Cứ 6 h sau khi ổn định môi trường điều hòa, kiểm tra các thay đổi về kích thước bằng cách đo lại hai hoặc ba mẫu thử theo quy định trong 6.3. Ngừng điều hòa mẫu khi chênh lệch giữa hai kết quả thử liên tiếp không vượt quá 0,02 mm. Có thể ngừng điều hòa mẫu bằng cách cân liên tiếp theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). 6.5. Loại bỏ các mẫu th ử xuất hiện các hiện tượng thay đổi đã nêu trên trong suốt quá trình thử. 6.6. Đo các kích thước mặt cắt ngang l r và l t của từng mẫu thử, như quy định tại 6.3. 6.7. Ngâm ngập mẫu trong nước cất trong b ì nh (4.3) và sục ở nhiệt độ (20 ± 5) 0 C cho đến khi kích thước không thay đổi. C ứ sau 3 ngày, kiểm tra sự thay đổi kích thước trên 2 hoặc 3 mẫu thử ở các hướng tương ứng. Ngừng ngâm mẫu khi chênh lệch gi ữ a hai lần đo liên tiếp không vượt quá 0,02 mm. 6.8. Đo kích thước mặt cắt ngang l rmin và l t min của từng mẫu thử theo điều 6.3. 7. Biểu thị kết quả 7.1. Tính tổng độ giãn n ở tuyến t í nh a max , b ằ ng phần trăm, theo công thức sau: a) đối v ớ i hướng xuyên tâm: b) đối với hướng tiếp tuyến: trong đó l rmin và l t min là kích thước của mẫu thử , t í nh theo milimét, sau khi sấy, đo theo hướng xuyên tâm và tiếp tuyến tương ứng; l rmax v à l tmax là kích thước của mẫu th ử , t í nh theo milimét, tại thời điểm độ ẩm lớn hơn điểm b ã o hòa thớ gỗ , đo theo hướng xuyên tâm và tiếp tuyến tương ứng. Biểu thị kết quả chính xác đến 0,1 %. 7.2. T í nh độ giãn n ở tuyến tính a n khi độ ẩ m thay đổi về trạng thái cân bằng với môi trường tự nhiên (độ ẩm tương đối (65 ± 5) %; nhiệt độ (20 ± 2) 0 C) bằng phần trăm, theo công thức sau: a) đối với hướng xuyên tâm: b) đối với hướng tiếp tuyến: trong đó l r và l t là k í ch thước của mẫu thử , t ín h theo milimét, ở độ ẩm cân bằng với môi trường tự nhiên, đo theo hướng xuyên tâm và tiếp tuyến tương ứng; l rmin và l tmin là k í ch thước của mẫu thử, t í nh theo milimét, có cùng ý nghĩa như 7.1. Biểu thị kết quả ch í nh xác đến 0,1 %. 8. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm gồm các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) các thông tin theo Điều 8 của TCVN 8044 (ISO 3129); c) loại và các thông tin về vật liệu thử (vị trí và số cây đã chọn, số lô gỗ x ẻ và số tấm đã chọn,...) d) các kích thước mẫu thử, các chiều của thớ; e) số lượng mẫu đ ã thử; f) các kết quả thử t í nh theo Điều 7 và các giá trị thống kê (cùng độ ẩm tương đối và nhiệt độ nếu độ giãn nở được xác định trong điều kiện khác với các điều kiện quy định tại 6.4); g) ngày tiến hành phép thử; h) nơi tiến hành phép thử. 1) Nếu cần, có thể xác định độ co rút tại độ ẩm tương đối từ 30% đến 90%